Minéralogie. 205 
il a trouvé que, sous le rapport de ses propriétés extérieures ; 
et sous celui de sa nature chimique, elle s'éloigne beaucoup 
des autres espèces du même genre. D'un autre côté, M. Hai- 
dinger a montré que la variété de diallage d’un vert d’herbe, 
que Karsten a nommée Smaragdite, n’était point une espèce 
minérale particulière, mais une combinaison régulière d’augite 
et de hornblende. Un examen chimique approfondi des diffé- 
rentes variétés de diallage peut donc seul fixer avec certitude 
la classification de ces substances minérales. C’est ce qui a dé- 
cidé M. Koehler à entreprendre ce travail. Les variétés dont il 
donne l’analyse sont au nombre de six. 
1° La diallage métalloïde de la Baste. Elle fait partie d’une 
euphotide à gros grains qui se trouve à la Baste, au Harz. Sa 
couleur, d’un brun-verdätre ou d’un vert-olivâtre, contraste 
avec le blanc-grisâtre de l’autre composant, qui appartient à 
la famille des feldspaths. Celui-ci se laisse diviser dans deux di- 
rections, inclinées l’une sur l’autre de 93° 45, et se rapporte 
ainsi à l'espèce du Labrador. La pesanteur spécifique de la 
diallage est de 3,23 ; sa dureté de 3,55. Ce minéral partage, 
avec la smaragdite, la propriété d’être composée de deux es- 
pèces différentes, régulièrement aggrégées entr’elles ; savoir, la 
diallage proprement dite, et la hornblende, qui se trouve en 
très-petite quantité. La première, analysée plusieurs fois d'a- 
près une méthode qui a été décrite dans le n° 10 des Annales 
pour 1827, a donné pour résultat : silice, 53,70 ; chaux, 17,06; 
magnésie, 17,55 ; oxidules de fer et de manganèse , 8,07; alu- 
mine, 2,82; eau, 1,04 ; ce que l’on peut exprimer par la for- 
mule suivante : 
2° La diallage métalloide du Salzbourg. Dureté, 3,74; pe- 
santeur spécifique, 3,22. Composition : silice, 51,338 ; chaux, 
18,284 ; magnésie, 15,69; oxidule de fer et de manganèse, | 
8,23 ; alumine, 4,38 ; eau, 2,10. Cette composition se rapporte 
à la formule qui précède. 
3° La diallage métalloïde de Toscane. Pesanteur spécifique, 
3,256. — Analyse : silice, 53,20; chaux, 19,08; magnésie , 
14,90 ; oxidule de fer, 8,67 ; oxidule de manganèse, 038; alu- 
